290 



LES BOIS. 





CHARGES 



CHARGES 



PRATIQUES 





DE 





par 





RUPTURE 



millimètre carré dans le cas 







de construction de 





millimètre 









carré. 



Faible durée 



. Longue duréi 





kil. 



kil. 



kil. 



Chêne fort 



40.00 



2.00 



1.00 



Chêne faible 



6.00 



1 .20 



0.60 



Sapin de bonne qualité. 



8.00 



1.60 



0.80 





12.00 



2.40 



1.20 



Hêtre . 



8.00 



1.60 



0.80 



Orme 



9.00 



4.80 



0.90 



Quand les pièces doivent travailler par compres- 

 sion ou par écrasemeiitj, il est nécessaire de tenir 

 compte de leur longueur ou, pour mieux dire, du 

 rapport de leur longueur au plus petit côté de leur 

 section transversale, la résistance de la pièce dimi- 

 nuant au fur et à mesure que celle-ci augmente de 

 longueur. Le tableau ci-dessous indique les charges 

 qu'on peut faire atteindre aux bois qui travaillent 

 ainsi par compression, mais qu'il convient de ne pas 

 leur faire dépasser. 



RAPPORT 



CHÊNB OU SAPIN 



CHÊNE ou SAPIN 



SAPIN JBONR 



la hauteur à 



de 



de 



KT 



l'épaisseur. 



bonne qualité. 



moyenne qualité. 



PEUPLIER. 





kil. 



kil. 



kil. 



8 à 10 



0.30 



0.20 



0.10 



1 2 



0.25 



0.08 



0.08 



24 



0.15 



0.056 



0.05 



48 



0.05 



» 



» 



60 



0.025 



)) 





Cependant on fait travailler à 0^,0^ les bois de 

 mâture de choix du rapport 50 qu'on emploie comme 

 bigues dans les gros apparaux de force. 



